100 Referate. 36, 1. 



zur Untersuchung nötigen Zerschlagen der Glühlampe an der Luft 

 bald veränderten. Um sie im ursprünglichen Zustande zu erhalten, 

 wurden sie meist vor diesem Zerschlagen mit Kanadabalsam überzogen. 

 Dazu war ein kleiner Ansatz an der Glühbirne angeschmolzen, welcher 

 letzteren enthielt. Bei einer Lageveränderung konnte der Balsam 

 sich in dünner Schicht über den Metallniederschlag ergießen. Eine 

 vollkommenere Konservierung konnte damit allerdings auch nicht immer 

 erzielt werden, da der Balsam noch Atmosphärilien durchdringen ließ. 

 Besser gelang dies, wenn man vorher noch eine dünne Schicht eines 

 Salzes, z. B. von Fluorkalzium auf die Metallschicht sublimierte. 



Zur ultramikroökopischeu Untersuchung diente eine Liliput- Bogen- 

 lampe oder Philips Projektionslampe von 500 Watt; ferner ein 

 Kardioid-Kondensor. Als Objektiv kam Zeiss' Spezialobjektiv V mit 

 Glyzerin-Immersion zur Verwendung. 



Besonders bei den hochschmelzbaren Elementen wie Wolfram, 

 Kohlenstotf, Platin konnten leicht optisch unauflösbare Niederschläge 

 erhalten werden. Silber, Gold, Kupft-r neigten mehr zu gröberen 

 Kondensationen und zeigten dann ein Netzwerk. Dazu führte auch 

 ein nachträgliches Erwärmen des Niederschlags. Eine Kochsalzschicht 

 war zuerst glasig homogen, ging dann aber bei Zutritt von Spuren 

 Wasserdampf in einzelne Kriställchen über (Entglasung). Kathoden- 

 zerstäubung gab meist gröbere Niederschläge. 



Die Schlußfolgerungen des Verf. über Entstehung der ver- 

 schiedenen Farben des Silbers, Goldes usw., sowie des latenten 

 und sich entwickelnden photographischen Bildes sind mit einiger Vor- 

 sicht aufzunehmen. Liesegaug {Frankfurt^. M.). 



Arnold , H. , Das Metallspritzverfahren, seine wissen- 

 schaftlichen, technischen und wirtschaftlichen 

 Grundlagen (Zeitschr. f. angew. Chemie Bd. 30, [I], 1917, 

 S. 209—214 m. 16 Abb.). 

 Die Mikrophotographien sollen die Entscheidung bringen, ob das 

 nach dem ScHOOPSchen Verfahren gespritzte Metall dabei teilweise 

 oxydiert wird. Poliert man ein Stück gespritztes Kupfer, ohne es 

 zu ätzen, so erhält man eine glatte, blanke Oberfläche, auf der noch 

 nichts zu sehen ist. Ätzt man aber beim Polieren durch Zusatz von 

 etwas Ammoniak den Schliff an, so werden sofort Einschlüsse von 

 Kupferoxydul sichtbar. Noch deutlicher kann man das Gefügebild 

 durch Ausglühen im vollkommenen Vakuum entwickeln. 



Liesegang {Fraiikfurt a. M.). 



Simmersbach, B., Über die kristallinische Struktur des 

 Stahls (Chemiker -Zeitg. Bd. 43, 1918, S. 445— 446). 

 T. E. VicKEus hat das Spitzende eines Stahlkristalls der Länge 

 nach zerschnitten, die so erhaltene Fläche poliert und dann mit Pikrin- 



